EL ORO DE CABO VÍRGENES 77 



El oro verdoso ensavcado por copelación, incuartacion y refinación 

 Mmeda, dio la ley siguiente: 



Milésimos 



Oro 878.8 



Plata 114 



cifras que están de acuerdo con las que arroja el análisis. 



Ademas de los análisis anteriores practicados sobre el oro nativo, 

 he tenido ocasión de ensayar el metal de Cabo Vírgenes después de 

 fundirlo con nitro y bórax para eliminar los elementos sin valor, 

 inclusive cierta proporción de la arena magnética que lo acompaña, 

 Un lingote del oro platizo que pesaba algo mas que 100 gramos, ensa- 

 yado como de costumbre, tenia la siguiente ley : 



Oro 869.5 



Plata 196 



Últimamente he ensayado tres muestras de la arena negra aurífera 

 cada una proveniente del lavado de diez arrobas de las arenas de Cabo 

 Vírgenes. Habiendo tratado porciones de dichas muestras por escori- 

 ficacion con plomo y bórax, los « botones » de oro platizo fueron in- 

 cuartados y refinados con el ácido nítrico, dando los resultados si- 

 guientes: 



i n n[ 



Oro... ,. 873.3 873.3 882.3 



Plata 126 126 117 



En vista de los análisis y ensayes que acabo de citar, no puedo, 

 menos que suponer que el señor Ingeniero Albertini haya tenido la 

 fortuna de dar con una muestra excepcional del oro de Vírgenes, que 

 e^ manera alguna puede considerarse como representante del metal 

 precioso de nuestro nuevo distrito aurífero y creo haber demostrado 

 que el oro nativo tal como se presenta allí generalmente, en nada se 

 diferencia del oro de los depósitos auríferos de la República ya conoci- 

 dos y esplotados. 



Juan J. J. Kyle. 



